INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 135 



T P 0» 



Jhora O — 20,1 19,5 



30 0,04 20,4 19,5 



2 horas O 0.037 20,2 19,1 



15 0,035 20,1 19,2 



45 0,031 20.1 19,1 



3 horas O 0,029 20,0 19,0 



20 0,026 20,2 19,1 



45 0,02 20,1 19,2 



4 horas O 0,018 • — — 



20 0,014 — — 



35 0,011 — — 



50 0,007 — — 



5 horas O 0,005 — — 



6 horas O 0,0 — — 



Figura 11. 



En la figura M ' se comparan los cementos Argentino, Elefante y 

 Guanaco. 



Obtenido este resultado, las mismas observaciones se debían ha- 

 cer á la temperatura de 15" C. 



A pesar de lo molesto de la estación, he procedido de modo que 

 los elementos de trabajo estuvieran en las condiciones deseadas. 



Las placas observadas según estas mismas circunstancias, han 

 demostrado^íempre el mismo aspecto sin alteración visible. 



11. — Ce m e n to Argentino. 



Temperatura del agua de inmersión de los cilindros 15,0. 



T P 



O — 14,8 



5 0,04 14,9 



10 0,037 15,0 



15 0,033 15,2 



20 0,02 16,6 



25 0,01 17,3 



30 0,004 18,5 



35 0,001 20,4 



40 0.0005 20,8 



45 21,4 



47 20,8 



49 19,0 



51 18,2 



53 17,1 



57 16,6 



60 15,4 



Figura 12. 



